48 



E. Sommerfeldt, Studien über den Isomorphismus. 



lieh verschiedene Gehalte an Kupfer erwarten Hessen; die 

 Versuche ergaben: 



1. Kupfer ärmere Sorte von Mischkrystallen. 

 100 Theile Substanz enthalten Gewichtstheile von: 



CuO 1,36 (äquiv. mit 2,73 CuSOJ 



NH 3 25,62 



S0 3 59,70 (äquiv. mit 2,73 Cu S 4 + 71,47 H 2 S0 4 ) 



2. Kupferreichere Sorte von Mischkrystallen. 



100 Theile Substanz enthalten Gewichtstheile von: 



CuO 2,21 (äquiv. mit 4,44 CuSOJ 



N H 3 25,79 



S0 3 59,20 (äquiv. mit 4,44 Cu S 4 -f 69,80 H 2 S0 4 ) 



Aus diesen Analysenresultaten folgt besonders noch (was 

 für das Spätere von Wichtigkeit ist), dass die in den Misch- 

 krystallen enthaltene Kupferverbindung frei von Krystallwasser 

 ist. Die Summe der Procentgehalte Cu S 4 -\- NH 3 + H 2 S 4 

 ergiebt nämlich innerhalb der Grenzen der Versuchsfehler 100 

 (99,82 in Beispiel 1; 100,03 in Beispiel 2). 



e) Die chemische Constitution der in den Mischkrystallen ent- 

 haltenen Kupferverbindung. 



Besonders interessant ist die Frage: Welches Kupfer- 

 salz verleiht nun eigentlich den Mischkrystallen ihre intensiv 

 blaue Färbung? Dass nicht etwa direct Kupfersulfat in den- 

 selben enthalten ist, geht aus den analytischen und sonstigen 

 Ergebnissen, die in den vorhergehenden Abschnitten be- 

 schrieben sind, mit Sicherheit hervor; vielmehr weisen die 

 Analysenresultate auf ein complexes Kupferammoniumsulfat 

 als färbenden Bestandtheil hin, aber sie erlauben nicht ohne 

 weiteres mit Bestimmtheit zu entscheiden, welches von diesen 

 zahlreichen complexen Salzen in den Mischkrystallen ent- 

 halten ist. Ein kurzer Überblick über die Gesammteigen- 

 schaften der hier in Betracht kommenden schwefelsauren 

 Salze des Cuprammoniums schränkt indessen diese Un- 

 bestimmtheit ein. 



Die meisten Cuprammoniumsalze lassen sich von vier zwei- 



